266 COSMOS. 



« 2° II doit avoir unc duree assez grandc pour supporter un 

 <( frottement un peu reitere ; 



(( 3° Enfln, il ne doit pas sc ramollir h unc faible temperature. » 



Le vernis a base de copal, etendu de benzine, est celui ordi- 

 nairement employe ; il est si facile a elendre sur les glaces qu'il a 

 prcsque ele adopte de tout le monde. Mais combien de cliches 

 sont gates par I'emploi de cclte substance qui, au bout d'un cer- 

 tain temps, se resinilie, et puis encore combien presentent un 

 plus grand inconvenient, celui de se ramollir sous les rayons so- 

 laires pendant le tirage des positifs ! Combien de fois ne m'est-il 

 pas arrive de perdre des cliches, en voyant la couche collodion- 

 nee au papier positif ! 



Voici comment j'opere pour eviter ces accidents : 



Dans 100 grammes d'alcool ordinaire, mele de 8 a 10 parties 

 d'essence de lavande, je dissous 5 & 6 grammes de gomme laque 

 et je filtre. Je fais ordinairement cette dissolution au bain-marie. 



Dans ui) flacon parfaitcment bouche a I'emeri, je fais un me- 

 lange de 5 grammes d'amhrc jaune en poudre, par 30 grammes 

 de chloroforme, je laisse de cote pendant plusieurs jours, en 

 ayant soin d'agiter plusieurs fois pour activer la dissolution. J'a- 

 joule meme, dans ce but, quelques fragments de verrc pile dans 

 rinlention de multiplier les points de contact de I'ambre. 



Lorsque le chloi'oforme parait saliire, ce qui exigc plusieurs 

 jours, je prends une partie de la liqueur et je I'ajoute k deux par- 

 ties de la dissolution de gomme laque, j'agite, je laisse reposer et 

 je filtre avant d'employer. 



Pour I'elendre sur la glace, je chauffe legerement le cliche, soit 

 a la lampo k alcool, soit devantle feu; lorsqu'il est arrive au point 

 convenable, ce que je reconnais en le posant sur le dessus de la 

 main, qu'il ne doit pas bruler, je verse rapidement le vernis en 

 commencantpar undes angles superieurs. Je fais egoutter I'exces 

 dans le flacon etje laisse secher verlicalement; je chauffe ensuite 

 pour donner le brillant, et I'operation estterminee. 



Les avantages du vernis que j'ai I'honneur de presenter sont : 



1° De proteger parfaitement le collodion sans faire aucune 

 epaisseur sur la couche; 2" de ne pouvoir se ramollir sous Taction 

 des rayons solaires et de ne faire aucunement perdre la vigueur 

 de rei)reuve; 3° enfm , de conserver indeQniment les negatifs 

 qui peuvent, sans craiiite d'etre rayes, etre renfermes dans un 

 portefeuille de papier, qui remplace facilement la boite a rainures. 

 {Societe frangaise de photographie.) 



